2 



F. POCKELS, 



die für kleine Feldstärken jedenfalls zutreffende Annahme, dass die Aenderungen 

 der optischen Constanten der dielektrischen Polarisation proportional sind 



Zur Entscheidung der wichtigen Frage, ob die elektrooptischen Er- 

 scheinungen in piezoelektrischen Krystallen nur die Folge der 

 im elektrischen Felde eintretenden Deformation sind, oder ob 

 auch eine directe Einwirkung der elektrostatischen Kräfte auf 

 die Lichtbewegung dabei stattfindet, sind demnach quantitative 

 Untersuchungen nothwendig. Nun hat zwar Herr P. Czermak 2 ) die von den 

 Herren Kundt und Pöntgen zuerst beobachtete Aenderung der Interferenz- 

 ringe (Curven gleichen Granguntersckiedes) in senkrecht zur Hauptaxe geschnit- 

 tenen Quarzplatten . die senkrecht zu letzterer dielektrisch polarisirt wurden, 

 auch messend verfolgt ; allein seine Beobachtungen waren (wie später des Nä- 

 heren erörtert werden soll) noch nicht ausreichend", um die obige Frage zu prü- 

 fen, sondern ergaben nur eine weitere Bestätigung der Resultate, welche aus der 

 allgemeinen Theorie der elektrooptischen Erscheinungen für den Quarz folgen 3 ). 

 Seitdem sind Beobachtungen über diesen Gegenstand meines Wissens nicht ange- 

 stellt worden. Der Zweck der vorliegenden Arbeit war es, die elektrooptischen 

 Erscheinungen an Krystallen verschiedener Symmetriegruppen — es kommen hier 

 nur diejenigen ohne Centrum der Symmetrie in Betracht — im Hinblick auf die 

 oben aufgeworfene Frage zu stüdiren. Um die letztere beantworten zu können, 

 ist nicht nur eine vollständige quantitative Untersuchung der Aenderung des op- 

 tischen Verhaltens im elektrischen Felde erforderlich, sondern auch die Bestim- 

 mung der piezoelektrischen Constanten, weil von diesen die im elektrischen Felde 

 eintretende Deformation abhängt, sowie jene der durch elastische Deformationen 

 verursachten optischen Aenderungen ; und um diese letzteren ermitteln zu kön- 

 nen, muss man auch die Elasticitätsmoduln des Krystalles kennen. Hierdurch 

 wird die Anzahl der krystallisirten Substanzen , an welchen die Untersuchung 

 vollständig durchführbar ist , sehr beschränkt ; denn um die Bestimmung aller 

 jener physikalischen Constanten zu gestatten, müssen die Krystalle nicht nur 

 frei von Sprüngen, Einschlüssen und optischen Störungen sein, sondern auch 

 grosse Dimensionen besitzen. Am besten sind diese Bedingungen beim Quarz 

 erfüllt, für welchen überdies die Elasticitätsmoduln durch Herrn W. Voigt 4 ), 

 die piezoelektrischen Constanten durch Herrn E. Riecke und W. Voigt 0 ), 

 und die piezoop tischen Constanten — wie wir weiterhin diejenigen Constanten 

 bezeichnen wollen, welche die Aenderungen des optischen Verhaltens durch ela- 

 stische Deformationen charakterisiren — durch den Verf. 6 ) bereits bestimmt 

 worden sind. 



1) F. Pockels, Neues Jahrb. f. Miner. Beil.-Bd. 7, 201—224. 1890. 



2) P. Czermak, Sitzungsber. d. Wiener Acad. 97 (2) 301—324. 1888. 



3) Vergl. die Darstellung p. 218—19 in meiner oben citirten Abhandlung. 



4) W. Voigt, Wied. Ann. 31, 474, 701. 1887. 



5) E. Riecke und W. Voigt, Wied. Ann. ih, 528. 1892. 



6) F. Pockels, Wied. Ann. 37, 269. 1889. 



